2. = 
Noi, oservando come varia questa polarità, non dobbiamo dimenticare che ogni 
suo valore corrisponde ad un certo angolo di torsione e ad una certa trazione; ov- 
vero noi potremo più semplicemente dire che esaminiamo una « polarizzazione ma- 
gneto-elastica » del metallo. 
Così dicendo, oltre inaugurare una dicitura che semplificherà di molto le dedu- 
zioni che avremo da trarre dalle nostre esperienze, verremo ad includere nel concetto 
di magnetismo il concetto di elasticità. 
2. Torsioni successive. — Per questa via fui condotto ad esaminare l'influenza 
che le successive torsioni esercitano sulla polarizzazione magneto-elastica del nichel. 
Fin dal principio di questo lavoro è avvertito che le letture del magnetometro 
devono esser fatte dopo aver torto il filo 8 o 10 volte, fino cioè ad averlo reso ci- 
clico, e poichè, dopo numerose misure, io mi era accorto che la polarizzazione iniziale 
del filo veniva a cambiare, così volli assicurarmi se si raggiungeva alla fine una po- 
larizzazione fissa, oppure se questa assumeva valori ognora differenti, ed, in tal caso, 
quali erano le leggi che si sarebbero verificate. 
Adoperai, per tale scopo, il filo n. 1, col quale aveva già ottenute più serie 
di misure, alcune delle quali furono esposte nella prima parte, e con esso novamente 
ricotto ebbi la curva della fig. 25%, nel campo terrestre, e col carico di 103. Kg. 
per cm. Di poi per qualche giorno seguitai ad esperimentare con questo filo, in campi 
diversi e con diversi carichi. Finalmente nelle condizioni iniziali, ripetei l’esperienza 
ed ebbi la fig. 26; dopo di che, somministrate al filo 200 torsioni complete, alla 200% 
ottenni la fig. 27, la quale dimostra che la polarizzazione magneto-elastica del filo 
veniva a cambiare di segno. i 
Ma questo fatto descritto, grandemente singolare richiedeva di essere confermato 
ancora con altri fili. 
Presi perciò un filo nuovo, che indicheremo col n. 3 e, nelle stesse condizioni 
del filo n. 1, lo sottoposi alle torsioni successive, ripetendo l’esperienza dopo ogni 
100 torsioni somministrate. Ho riunito nella tabella VII, oltre le misure fatte col 
filo n. 1, alcune della serie del filo n. 3, e cioè i dati coi quali sono state dise- 
gnate: la curva (fig. 26), ottenuta dopo 10 torsioni, la fig. 30 ottenuta dopo 100 
torsioni, e la fig. 31 dopo 1200 torsioni. 
Dopo 1200 torsioni successive, la polarizzazione cambiava adunque di segno. 
Seguitando ancora a torcere, dopo oltre 1200 torsioni, notai che la polarizzazione 
tendeva a prendere un valore negativo sensibilmente minore. 
Allora feci ancora la seguente esperienza: questo stesso filo fu smagnetizzato col 
ricuocerlo, e poi rimesso in esame: dopo 500 torsioni successive, cambiò, durante il 
ciclo di torsione, di polarità magnetica. Le curve che si ebbero sono: la 32% e la 
332, delle quali. i valori numerici si trovano nella tabella VII. Il fatto mi sembra 
pienamente confermato, tanto più che, ripetuta con altri fili l'esperienza precedente, 
giunsi sempre, dopo un numero grande, ma molto variabile, di successive torsioni, 
ad ottenere la richiesta inversione di polo. 
Si può adunque concludere che il fenomeno della rovesciata polarità magnetica 
non è esclusivamente provocato dalle trazioni, cui il filo si sottomette, ma che la 
trazione accelera alla torsione la sua azione singolare sul magnetismo del nichel. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MeMorIE — Ser. 4%, Vol. VII. 11 
